317 



selbe innere Beschaffenheit wieder annehmen würden, die sie 

 als einmal zum Glase gewordener Schmelzfluss zuvor hatten. 

 Es wird sich das auch meistens so herausstellen. Ich machte 

 mehrfach diese Probe an künstlichem Glas, dessen Splitter ich 

 öfter schmolz und wieder erkalten lie?s. Während es bei den 

 ersten Schmelzungen auf der Oberfläche ziemlich glatt und im 

 Innern von wenigen Bläschen besetzt, im Allgemeinen also sehr 

 durchsichtig blieb, so wurde es bei weiterem Schmelzen und 

 Wiedererkalten auf der Oberfläche immer rauher, es verschrumpfte 

 stellenweise gleichsam, begreiflich weil die sog. fixen Alkalien ja 

 doch eigentlich nicht fix sind und, wie die gelbe Natronfärbung 

 der Löthrohrflamme am Besten beweisst, fortan entweichen ; es 

 findet also Substanzverlust statt. Die innere Struktur des 

 Kügelchens jedoch erleidet keine wesentliche Umänderung da- 

 bei. Denselben Versuch stellte , ich mit Glassflüssen an, die sich 

 in Porcellanfabriken gebildet hatten. 



In der Schlackensammlung, ^die ich mir im Laufe der Zeit 

 zu solcherlei Vergleichungen anlegte, fand ich — zur Steuer der 

 Wahrheit sei es ganz unparteiisch hier erwähnt — ein einzelnes 

 Stück, welches ein unerwartetes Verhalten hierin darbot. Dasselbe 

 ist homogen glasartig, obsidianähnlich, nur in dünnsten Kanten 

 oder flachen Splittern durchscheinend, violett, bei auffallendem 

 Lichte schwarz, mit grossmuschligem Bruche, (Gar-Schlacke aus 

 dem Hohofen von Kandern). Auf der einen (concaven) Ober- 

 fläche desselben nimmt man dichtgedrängte, winzige, nicht tief 

 in die Masse dringende, durchlöcherte Bläschen wahr, die wohl 

 dadurch bedingt sind, dass die Schlacke über eine Oberfläche 

 (? glühende Kohlen, es ist auch ein Stückchen Holzkohle einge- 

 backen) geflossen war, aus welcher sich Gase entwickelten, die 

 aber wegen der Erstarrung der Substanz grösstentheils nicht ganz 

 bis zur freien, gegenüberliegenden (convexen) Oberfläche des 

 Stromes gelangen konnten, denn letztere zeigt weit spärlichere, 

 feine, lochartige Eindrücke. Auf den Seitenflächen dieser Schlacke, 

 die ich geflissentlich zur Vergleichung für andere Beobachter ganz 

 genau hier beschrieb, sind fast gar keine Löcher zu sehen. 



Diese Garschlacke nun schmilzt in Splittern vor dem Löth- 

 rohr leicht zu einem blasigen, farblosen Glase, gewinnt also auch 

 nicht mehr ihr früheres Aussehen, welches in diesem Falle grössten- 

 theils homogen glasartig war. Der Hauptbestandteil ist Kalk- 

 silikat. 



21* 



